より、粒界反応析出が起こり、粒界における偏析が著しい。Mg-Zn系合金(ZK51A,ZK61A)Znを添加すると、耐食性は良くなる。341°CでZnは8.4mass%固溶し、温度の低下とともに減少し、150°Cで1.4mass%となる。Znが4mass%付近で最大となり、それ以上添加量が増えても減少する。伸びはZnが2%付近で最大を示す。Mg-Zrは、包晶反応系で、Zrを添加すると、α相中央部にZrに富んだコア組織が形成される。含む合金系ではみられない。ZK61Aは実用鋳造用マグネシウム合金で最大の比強度を持つ合金の一つであり、この合金系は常温での強度と靭性に優れた高力合金である。常温での強度はあまり高くないが、200~250°Cでの強度が高く、クリープ特性に優れた耐熱用合金である。善し、耐圧性を向上させる。AgあるいはY添加により、常温および高温での耐力が向上する。展伸用マグネシウム合金の化学組成と機械的性質を表に示す。マグネシウム合金は塑性加工性が劣るため、展伸材の利用は鋳造材に比べ少ない。展伸材はおもにMg-Al-Zn系とMg-Zn-Zr系がある。して最も多く使用されている。性、溶接性にも優れている。Mg-Zn-Zr系合金(ZK60A)Zrを微量添加し、結晶粒を微細化して用いる。Zr添加により、熱間加工性が向上する。この合金は熱処理により耐力が向上し、耐力/比重の比強度が大きい。